# Мастер стены. Полная энциклопедия штукатура

Иван Старостин

«МАСТЕР СТЕНЫ» – полная энциклопедия для штукатура и наставника. Руководство охватывает весь цикл: от выбора инструмента до сдачи объекта. Внутри: технологии ручной и машинной штукатурки, сложные узлы, устранение дефектов, экономика и общение с заказчиком. Включены нормы СНиП, таблицы расходов, чек-листы и глоссарий. Структура справочника позволяет мгновенно находить ответы. Избегайте ошибок, экономьте материалы и создавайте идеальные плоскости. Настольная книга профессионала.

© Иван Старостин, 2026


ISBN 978-5-0069-7653-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero


## ВВЕДЕНИЕ: ФИЛОСОФИЯ РОВНОЙ СТЕНЫ


Кривую стену не исправит ни дорогая плитка, ни дизайнерские обои. Мы – те, кто создает геометрию пространства. Мы – фундамент чужого уюта.

Добро пожаловать в профессию.

Если вы держите эту книгу в руках, значит, вы решили стать не просто работником, который машет шпателем, а Мастером. Возможно, вы только вчера взяли в руки правило и чувствуете тяжесть инструмента. А возможно, вы опытный наставник, который устал объяснять одно и то же разными словами.

Эта книга создана для обоих.

Почему Философия?

Штукатурка часто воспринимается как грязная, черновая работа. Подумаешь, глиной намазать, – скажет дилетант. Но профессионал знает: штукатурка – это высшая математика строительства.

Почему это важно?

Свет: На кривой стене свет от светильников ложится пятнами, выявляя каждый изъян. Ровная стена рассеивает свет правильно.

Мебель: Кухонные шкафы, встроенные гардеробные, ванны – все это требует углов в 90 градусов. Ошибка в 5 миллиметров на этапе штукатурки превращается в щель в 2 сантиметра на этапе монтажа.

Экономика: Качественная основа экономит деньги заказчика на чистовой отделке. Не нужно переклеивать обои из-за пузырей и тратить тонны клея, чтобы компенсировать перепады.

Быть штукатуром – значит брать на себя ответственность за то, что будет скрыто, но будет держать всё остальное.

Послание Ученику

Твой путь начинается с уважения.

Уважения к материалу. Гипс и цемент живут по своим законам. Если ты нарушишь время высыхания или пропорции воды – стена отомстит тебе трещинами.

Уважения к инструменту. Правило – это твое продолжение. Если оно грязное или погнутое, ровной стены не будет.

Уважения к себе. Не спеши. Скорость придет с опытом. Лучше сделать один объект идеально и проспать, чем сдать десять как-нибудь и переделывать их за свой счет.

В этой книге ты не найдешь воды. Только алгоритмы. Если ты забыл, как грунтовать газоблок – открой главу 3. Если пошла трещина – листай главу 7. Используй эту книгу как шпаргалку, пока знания не осядут в руках.

Послание Учителю (Наставнику)

Ваша задача – не просто показать как, а объяснить почему.

Ученик может скопировать движение руки, но если он не понимает физику процесса, он совершит ошибку на другом объекте.

Используйте эту книгу как структуру для своих уроков.

Обращайте внимание ученика на блоки Стоп-ошибка – это ваш опыт, упакованный в предупреждение.

Требуйте заполнения Чек-листов. Приучайте к самоконтролю. Мастер отличается от подмастерья тем, что находит свою ошибку сам, до прихода прораба.

Как работать с этой книгой

МАСТЕР СТЕНЫ спроектирован как технический справочник, а не роман. Его не обязательно читать подряд.

Навигация: Каждая глава имеет цветовой маркер. Ищите нужный цвет на срезе страниц.

Иконки в тексте обозначают следующее:

Для ученика – базовая теория и последовательность действий.

Для учителя – методические указания, на что обратить внимание при приемке.

Внимание – критические моменты безопасности или технологические запреты.

Лайфхак – хитрости, которые облегчают жизнь на объекте.

QR-коды: В тексте вы встретите коды. Наведите камеру смартфона, чтобы увидеть видео-демонстрацию сложного узла или настройки инструмента.

Нормативы: Все допуски приведены согласно актуальным СНиП и ГОСТ, но мы также указываем евростандарты, которые требуются частными заказчиками.

О технике безопасности

В погоне за идеальной стеной не забудьте о самом главном инструменте – о своем здоровье.

В книге есть раздел по ТБ, но помните главное прямо сейчас:

Респиратор – не для галочки. Гипсовая пыль оседает в легких навсегда.

Перчатки – защита от химии в смесях, которая сушит кожу до трещин.

Глаза – берегите их от отскоков раствора и пыли при шлифовке.

Финальный аккорд

Строительный мир меняется. Появляются новые смеси, роботы-штукатуры, лазерные сканеры. Но рука мастера пока незаменима. Никакая машина не почувствует нюанс в углу так, как опытный глаз и твердая рука.

Эта книга – ваш инструмент. Заточите его знаниями.

Пусть ваши стены будут ровными, углы – прямыми, а заказчики – довольными.

Приступаем к работе.

## ГЛАВА 1. АРСЕНАЛ: ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ


Инструмент штукатура – это продолжение его руки. Если рука дрожит – виноват человек. Если инструмент кривой – виноват хозяин.

Качество стены на 50% зависит от мастерства и на 50% от состояния инструмента. Грязное правило оставит борозды, тупой шпатель порвет смесь, а севший аккумулятор лазера сведет на нет всю разметку.

В этой главе мы разберем, что должно быть в рюкзаке мастера, как выбрать надежные вещи и как за ними ухаживать, чтобы они служили годами.

1.1. Правила: Главная линейка мастера

Правило – это основной инструмент для вытягивания смеси по маякам.

Виды правил

Трапециевидное (Жесткое):

Зачем: Для подрезки (срезания излишков) раствора. Жесткая конструкция не прогибается.

Нюанс: Режущая кромка должна быть идеально ровной.

Прямоугольное (С уровнем):

Зачем: Для проверки плоскости и вертикали. Встроенные колбы (уровни) позволяют контролировать слой без отдельного пузырькового уровня.

Нюанс: Колбы должны быть встроены надежно, без люфта.

Длина правил

Длина 1.5 – 1.7 м: Работа в тесных помещениях, санузлах, между трубами.

Длина 2.0 – 2.5 м: Основной размер. Универсальное правило для стен и потолков.

Длина 3.0 м: Для больших промышленных помещений и проверки длинных плоскостей.

Для ученика: Никогда не используй правило как рычаг, чтобы поддеть ведро или коробку. Алюминий мягкий, правило погнется, и стена станет волнистой.

СТОП-ОШИБКА: Оставлять правило грязным после смены.

Последствие: Засохший раствор на кромке работает как наждак, оставляя глубокие царапины на свежей штукатурке.

Решение: Промывай правило водой и протирай тряпкой сразу после работы.

1.2. Шпатели и Кельмы

Не путай их. Кельма – для нанесения, шпатель – для разглаживания и работы в углах.

Кельма штукатурная (Треугольная/Капля)

Размер: 120×180 мм или 140×200 мм.

Материал: Нержавеющая сталь (гибкая, но упругая).

Задача: Наброс раствора на стену, разглаживание в труднодоступных местах.

Шпатель фасадный (Широкий)

Размер: 350—450 мм.

Задача: Финишное заглаживание, снятие излишков, работа с декоративными смесями.

Требование: Идеально ровная кромка. Положи шпатель на стекло – просветов быть не должно.

Угловой шпатель

Виды: Внутренний (лодочка) и Внешний (уголок).

Задача: Выведение углов под 90 градусов.

Совет: Иметь в запасе оба вида. Часто углы бывают скругленными, и нужен специфический инструмент.

Гладилка (Венецианская кельма)

Размер: 200×80 мм или 240×100 мм.

Задача: Финишное глянцевание гипса, нанесение тонкослойных составов.

Особенность: Закругленные углы, чтобы не оставлять следов (царапин) на поверхности.

Для учителя: Научите ученика чувствовать угол наклона шпателя. При нанесении – 45—60°, при заглаживании – 10—15°. Покажите это на практике.

1.3. Терки и Соколы

Сокол (Площадка с ручкой)

Материал: Алюминий или пластик.

Зачем: Держать запас раствора на весу, чтобы не наклоняться к ведру каждый раз.

Лайфхак: Опытные мастера часто используют просто большое ведро или гладилку вместо сокола, но для ученика сокол помогает держать ритм.

Терки (Для затирки)

Пластиковая с губкой: Для затирки гипсовой штукатурки (замывка).

Пенополистирольная: Для грубой затирки цементных смесей.

Металлическая (Гладилка): Для финишного железнения (глянцевания).

1.4. Измерительный инструмент: Глаза мастера

Без точной разметки нет ровной стены.

Лазерный построитель плоскостей

Тип: Лучше всего ротационный или линейный 360°.

Функции: Вертикальная плоскость (для маяков), горизонт (для стяжки/потолка), отвес.

Важно: Наличие режима Работа с приемником (для улицы) и блокировки маятников при транспортировке.

Пузырьковые уровни

Длина: 60 см и 120 см.

Проверка: Перед покупкой переверните уровень на 180°. Пузырек должен остаться в том же месте относительно рисок. Если сместился – уровень врет.

Рулетка

Длина: 5—8 метров.

Требование: Широкая лента (25 мм), чтобы не складывалась при замере высот. Магнитный крюк полезен для работы с металлическими профилями.

СТОП-ОШИБКА: Доверять только одному инструменту.

Решение: Всегда перепроверяй лазер обычным уровнем или отвесом. Лазер может сбиться от удара или разрядиться.

1.5. Замес и Механизация

Дрель-миксер

Мощность: Не менее 1600 Вт. Слабые дрели сгорят на густом растворе.

Патрон: Лучше быстрозажимной или под ключ, но обязательно надежный.

Насадка (Венчик):

Для гипса: Правосторонняя спираль (загребает снизу вверх).

Для цемента/клея: Левосторонняя или крестообразная (чтобы не разбрызгивать).

Штукатурная станция (Для продвинутых)

В книге есть отдельная Глава 6, но базовое знание нужно здесь.

Принцип: Сухая смесь подается шнеком, вода дозируется насосом, смешивание в камере, подача шлангом.

Плюс: Скорость и однородность.

Минус: Требует команды из 3—4 человек и тщательной промывки.

1.6. Расходники и Вспомогательные инструменты

Ведра: Пластиковые, круглые (прямоугольные неудобно мыть). Минимум 3 шт. (вода, инструмент, мусор).

Скребок (Шпатель-лопатка): Для очистки стен и инструментов от застывшего раствора.

Нож строительный: Для подрезки сетки, упаковки смесей.

Кисти макловицы: Для нанесения грунтовки (валиком в углы не залезть).

Наждачная бумага / Сетка: Зерно 80—120 для шлифовки после высыхания.

Светильник-прожектор: Для бокового освещения стены при проверке качества (свет выявляет все ямы).

1.7. Как выбрать инструмент: Совет Наставника

На рынке много дешевого инструмента (одноразового). Вот как отличить качество:

Правило:

Признак качества: Тяжелое, ребра жесткости глубокие, кромка ровная на просвет.

Признак брака: Легкое, гнется при нажатии пальцем, кромка волнистая.

Шпатель:

Признак качества: Сталь пружинит, ручка не люфтит.

Признак брака: Сталь вялая (гнется как тряпка) или слишком жесткая (не гнется вовсе).

Лазер:

Признак качества: Четкая линия, быстрая стабилизация маятника.

Признак брака: Линия пушистая (рассеивается), долго успокаивается.

Венчик:

Признак качества: Цельнометаллический, пруты толстые.

Признак брака: Тонкие пруты, покрашенные краской (слезет в раствор).

Для учителя: Не позволяйте ученикам покупать самые дешевые правила. Объясните: Экономия 1000 рублей на правиле приведет к переделке стены стоимостью 50 000 рублей.

ЧЕК-ЛИСТ: Сборка чемодана новичка

Перед выходом на объект проверь наличие:

Правило трапециевидное (2.0 м и 2.5 м)

Правило с уровнем (2.0 м)

Кельма штукатурная

Шпатель широкий (350 мм)

Шпатель угловой (внутр/внеш)

Гладилка металлическая

Терка с губкой

Лазерный уровень + штатив

Миксер + венчик

Ведро (2 шт.)

Рулетка + Карандаш

Нож + Скотч

СИЗ: Перчатки, Респиратор, Очки

Уход за инструментом (Памятка)

Правила: Мыть сразу после работы. Хранить в подвешенном состоянии или лежа на ровной поверхности. Не ставить вертикально в угол (погнется).

Шпатели: Вытирать насухо. Если оставить мокрыми в ведре – покроются ржавчиной, которая испортит белую гипсовую стену.

Лазер: Протирать оптику мягкой тканью. Беречь от падений. Вынимать аккумуляторы при долгом хранении.

Миксер: Сразу после замеса опустить венчик в ведро с водой и включить на 10 секунд. Засохший раствор на венчике сложно отбить.

В следующей главе мы перейдем от железа к химии. Вы узнаете, чем отличаются смеси, почему грунтует не всякая грунтовка и как не дать стене впитать воду раньше времени.

## ГЛАВА 2. ХИМИЯ И ФИЗИКА: МАТЕРИАЛЫ


Можно быть виртуозом со шпателем, но если смесь не той марки, а грунт не совместим – стена обрушится или покроется трещинами. Мы строим на химии.

В этой главе мы перестаем быть просто мазильщиками и становимся технологами. Вы должны понимать, что происходит внутри мешка со смесью, когда вы добавляете воду. Почему гипс греется? Почему цемент дает усадку? Зачем нужна сетка?

Знание материалов убережет вас от переделок и конфликтов с заказчиком.

2.1. Штукатурные смеси: Выбор оружия

Все смеси делятся на три основные группы. Выбор зависит от помещения и основания.

Гипсовые смеси (Внутренние работы)

Где: Жилые комнаты, коридоры, сухие помещения.

Плюсы: Пластичные, легко тянутся. Белые (не просвечивают под светлыми обоями). Регулируют влажность (впитывают излишки и отдают обратно). Можно глянцевать под покраску без шпаклевки (при высоком классе).

Минусы: Боятся воды (нельзя в ванную без гидроизоляции). Быстро схватываются (жизнеспособность 40—60 мин). Металлические маяки могут ржаветь внутри гипса.

Толщина слоя: От 5 мм до 50 мм (некоторые до 80 мм).

Цементно-песчаные смеси (ЦПС) и Фасадные

Где: Ванные, санузлы, подвалы, фасады, котельные.

Плюсы: Влагостойкие. Высокая прочность (ударостойкость). Дешевле гипса.

Минусы: Серый цвет (требуется шпаклевка под обои). Дают усадку (могут треснуть при быстром высыхании). Тяжелее наносить (требуют больше физ сил).

Толщина слоя: От 10 мм до 30 мм (за один проход).

Полимерные и Тонкослойные

Где: Финишное выравнивание, ремонт трещин.

Особенность: Высокая адгезия, эластичность. Часто используются как накрывка.

СТОП-ОШИБКА: Путать штукатурку и шпаклевку.

Штукатурка: Крупное зерно, для выравнивания геометрии (слои от 5 мм).

Шпаклевка: Мелкое зерно (мука), для финиша (слои от 0.5 до 3 мм).

Нельзя штукатурить шпаклевкой слой в 2 см – она потрескается!

Для учителя: Объясните ученику разницу на ощупь. Дайте потереть сухую смесь пальцами. Гипс – мягкий, цемент – шершавый.

2.2. Грунтовки: Клей для стены

Самая игнорируемая, но важная часть технологии. Грунтовка не выравнивает стену, она подготавливает её к сцеплению.

Тип грунтовки и назначение:

Глубокого проникновения: Укрепление поверхности, снижение впитываемости. Когда применять: Кирпич, газоблок, пеноблок, старая штукатурка.

Бетон-контакт: Создание шероховатости (адгезия). Когда применять: Гладкий бетон, монолит, окрашенные поверхности (если нельзя снять краску).

Антигрибковая: Убивает плесень. Когда применять: Влажные помещения, стены с видимыми следами грибка.

Универсальная: Слабое укрепление + адгезия. Когда применять: Для неответственных работ или очень плотных оснований.

КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА: Бетон-контакт везде

Многие новички мажут бетон-контакт на газоблок или кирпич. ЭТО ЗАПРЕЩЕНО!

Почему: Бетон-контакт создает пленку. На пористых стенах (газоблок) нужно, чтобы грунт впитался и скрепил пыль. Пленка просто отслоится вместе со штукатуркой.

Правило: Гладкий бетон → Бетон-контакт. Пористая стена → Грунт глубокого проникновения.

Для ученика: Грунтовка должна высохнуть! Не штукатурь по мокрому грунту (если в инструкции не указано иное). Обычно это 2—4 часа.

2.3. Армирование: Скелет стены

Штукатурка может треснуть из-за усадки дома или вибрации. Сетка держит целостность слоя.

Стекловолоконная сетка

Плотность: 45—60 г/м²: Под шпаклевку (паутинка). 145—160 г/м²: Под штукатурку фасадов и влажных зон.

Щелочестойкость: Обязательно! Цемент и гипс – щелочная среда. Обычная сетка растворится за 2 года. Ищите надпись Щелочестойкая.

Где ставить: Стены из разных материалов (стык кирпич/бетон). Штробы с электрикой. Новостройки (первые 2 года усадки). Слои штукатурки толще 20 мм.

Металлическая сетка (Рабица или сварная)

Где: Толстые слои цементной штукатурки (от 30 мм), цоколи, фасады.

Крепление: Дюбель-грибки или монтажная лента.

Перфорированные уголки

Материал: Алюминий или пластик.

Зачем: Защита внешнего угла от сколов и вывод идеальной геометрии.

Важно: Для влажных помещений лучше алюминий (пластик может ломаться).

Лайфхак: Если нужно соединить два куска сетки, делайте нахлест минимум 10 см. Встык клеить нельзя – пойдет трещина.

2.4. Вода: Главный реагент

Казалось бы, просто вода. Но она влияет на химическую реакцию.

Температура: Холодная вода (15—20° C). Теплая вода ускоряет схватывание гипса – вы не успеете вытянуть стену.

Чистота: Только технически чистая. Вода из лужи или ржавая вода из старых труб может изменить цвет гипса (пятна) или ускорить коррозию маяков.

Пропорции: Строго по мешку!

Мало воды: Смесь жесткая, не тянется, быстро сохнет, трескается.

Много воды: Смесь сползает со стены, дает большую усадку, теряет прочность.

Для ученика: Заведи мерное ведро. Если на мешок нужно 10 литров, не лей на глаз. Отмеряй каждый раз одинаково.

2.5. Таблица расхода материалов (Средние значения)

Всегда смотри инструкцию на конкретном мешке! Цифры ниже – для ориентира.

Гипсовая штукатурка: Толщина слоя 10 мм, Расход на 1 м² 8—9 кг, Примечание: Зависит от зернистости.

Цементная штукатурка: Толщина слоя 10 мм, Расход на 1 м² 12—14 кг, Примечание: Тяжелее гипса.

Грунт глубокий: Расход на 1 м² 100—200 мл, Примечание: Сильно впитывающие стены.

Бетон-контакт: Расход на 1 м² 300—400 мл, Примечание: Наносится кистью/валиком.

Сетка фасадная: Расход 1.1 м² (с нахлестом) на 1 м² стены.

Формула расчета мешков:

Площадь стен (м²) × Толщина слоя (см) × Расход (кг) / Вес мешка = Кол-во мешков

Пример: 50 м² × 2 см × 9 кг / 30 кг = 30 мешков.

Совет: Всегда добавляй 10% на запас (потери при замесе, ошибки, углы).

2.6. Хранение и Срок годности

Сухие смеси – это химия. Они боятся влаги.

Склад: Сухое помещение, температура выше +5° C.

Поддон: Мешки нельзя ставить прямо на бетонный пол (тянет влагу). Только на деревянный поддон или пленку.

Срок жизни: Обычно 6—12 месяцев.

Как проверить: Возьми горсть смеси. Если она комкуется в руке и не рассыпается – она отсырела. Использовать нельзя (будет комками на стене).

Вскрытый мешок: Если использовали половину, плотно закройте край скотчем или заверните в пленку. Гипс тянет влагу из воздуха даже в закрытом помещении.

СТОП-ОШИБКА: Использовать смесь с истекшим сроком годности для ответственных работ.

Риск: Штукатурка может не набрать прочность и осыпаться через полгода (мука вместо камня).

ЧЕК-ЛИСТ: Закупка материалов

Перед началом объекта проверь смету: